— 927 — 
Una conclusione generale delle esperienze fatte con questo apparecchio fu che, dopo 
che il materiale è stato sottoposto a ripetuti cicli di tensione e compressione e di 
magnetizzazione, esso acquista un assetto magnetico elastico permanente, in modo che 
ad una data coppia di valori della forza magnetizzante e della sollecitazione mecca- 
nica, che corrispondono ad un determinato punto del processo ciclico, corrisponde 
sempre un determinato valore dell'assetto magnetico. Gli scostamenti da questo assetto 
magneto-elastico durante i primi processi ciclici, cui si sottomette il materiale, non pre- 
sentano andamento regolare, nemmeno nel segno. Nel ferro dolce le sollecitazioni di 
pressione e tensione non hanno grande influenza, come risulterà anche dagli studî che 
riferirò in appresso: l'influenza è più grande e più regolare nel ferro inerudito con 
allungamento permanente ottenuto per trazione; ma tanto il senso, quanto la gran- 
dezza dell’ influenza dipendono dalla grandezza di questo allungamento. Le esperienze 
sono state da me fatte sopra un campione di ferro dianzi ricotto elettricamente, e 
quindi stirato fino ad ottenere un allungamento permanente del 10 °/,. Esse furono 
numerose, ma, poichè tutte fornirono il medesimo risultato qualitativo, nè mi hanno 
offerto alcun risultato quantitativo generale, riferirò solamente le seguenti come 
esempio : 
a) Dopo aver fatto percorrere al ferro varî cicli di magnetizzazione fra i 
medesimi limiti massimi della forza magnetizzante e sotto diversi sforzi di tensione 
e compressione variabili anch'essi con processo ciclico, determinai una serie di curve 
normali (') nell'ordine con cui ne sono riferite le ordinate nella tabella I, in cui la 
prima finca contiene i valori 2 in milliampere della corrente, e le altre contengono 
le deviazioni balistiche d ottenute in centimetri di scala riferiti tutti ad una medesima 
resistenza del circuito esterno. Lo sforzo di tensione e compressione veniva cambiato 
dopo esperimentata un'intera curva normale. Trattandosi solamente di esporre l’' an- 
damento qualitativo del fenomeno, non ho creduto necessario ridurre le determinazioni 
in misura assoluta. L’elica primaria, in questo caso, era la seconda. L’ elica secondaria 
aveva 400 giri avvolti in due strati direttamente sopra l'elica primaria. Faccio anche 
qui un'osservazione, che vale per tutte le esperienze di questa serie; la lunghezza 
di ciascun filo era 32 cm., cioè circa 170 diametri: la lunghezza dell’elica uguale 
a circa 6 volte il suo diametro. Quindi non può in queste esperienze ritenersi trascu- 
rabile la reazione degli estremi; ma, poichè i fenomeni di pressoflessione mi avreb- 
bero impedito l’uso di fili più lunghi, io non sono riuscito a pormi in condizioni più 
favorevoli. Sicchè la vera forza magnetizzante non è qui in ciascun caso il prodotto 
del fattore 0,477, pel valore della corrente in ampere, ma alquanto minore, e la 
differenza fra il valore di quel prodotto e il valore vero non è un numero costante, 
ma è funzione dell’ induzione magnetica. Ho creduto di rendere qualitativamente con- 
frontabili i risultati adoperando in tutte le serie gli stessi valori della corrente 
magnetizzante. 
(°) Intendo per curva normale una curva, che ha per ascisse valori proporzionali alla forza 
magnetizzante, e per ordinate valori proporzionali alla massima induzione che con una data forza 
magnetizzante H si ottiene, quando si percorre un ciclo magnetico compreso fra i limiti H e — H. 
Intendo pure ogni volta che parlo di curve normali, che ho, prima di determinarle, smagnetizzato 
accuratamente il campione, facendolo percorrere numerosi cicli fra limiti sempre minori di H. 
